SÉANCE DU 3l JUILLET 1911. 3/(5 



3° La teneur en sélénium est supérieure à 5o atomes et inférieure à 

 &o atomes de ce métalloïde pour 100 atomes de mélange. 



Concernant ces mélanges, nous avons pu faire les observations suivantes : 

 au microscope, aucun des mixtes SbSe, Sb^Se^ etSb'Se^ ne présente 

 l'aspect d'un composé défini. 



On observe dans ces mélanges solidifiés comme dans les mélanges inter- 

 médiaires la présence constante des deux mêmes constituants ; des plages 

 grises de teinte uniforme constituées par de volumineux cristaux du sélé- 

 niure Sb^Se' sont nettement séparées de plages remplies de cristaux 

 ayant absolument même caractère (forme de V) que ceux que l'on ren- 

 contre dans le mélange M. 



Dans les mixtes très riches en sélénium et dont la composition se 

 rapproche de celle du composé Sb-Se% les plages à cristaux sont rares. 

 Au contraire, si l'on atteint le mélange équiatomique on n'observe plus 

 qu<! des cristaux. 



La Métallographie ne met nettement en évidence que le composé 

 Sb^Se^ 



Le mixte Sb -1- Se a une structure uniforme (cristaux réunis en Y appa- 

 raissant en clair sur un fond sombre), il a une composition voisine de celle 

 du mélange M. 11 ne présente qu'un seul point de solidification identique 

 au i)oint de solidification finissante de tous les mélanges étudiés, il se 

 comporte donc comme un eutectique. 



Après avoir préparé directement les mélanges Sb'-i- Sc'^ et Sb'-i-Se', 

 j'ai étudié avec soin le refroidissement de ces mixtes préalablement fondus. 

 Le point de solidification commençante s'élève avec la teneur en sélénium, 

 mais le point de solidification finissante, toujours le même, est identique à 

 celui que l'on observe avec tous les mélanges contenant entre o et 

 60 atomes de sélénium pour 100 atomes du mélange. 



En résumé, Texamen au microscope des mixtes sélénium-antimoine 

 conduit aux mêmes conclusions que celles que nous avions tirées de la 

 détermination des courbes de fusibilité; à savoir : 



1" Que pour certaines proportions des deux constituuHls, le mélatige liquide 

 peut être formv de deux phases de densités très voisines ; 



2" Que le seul composé que l'on puisse obtenir par fusion directe des élé- 

 ments est le séléniure Sb- Se''. 



Par la réduction de ce séléniure dans l'hydrogène on peut, comme l'a 



C. R., 1911, j- Semestre. (T. 153, N» 5.) 4^ 



